( «92 ) 



» Qiiaïui, dans un verre, on fait varier d'une façon continue la pro- 

 portion d'acide borique, la dilatation commence par décroître et croît 

 ensuite, pour tendre à se rapprocher de celle de l'acide borique pur qui est 

 très élevée et supérieure à celle de tous les verres. 



)) Avant de donner les résultats des mesures faites, je raj)pcllerai que 

 les variations de proportion de l'acide borique dans un verre ne peuvent 

 pas être illimitées : elles sont plus ou moins grandes suivant la nature des 

 didérents oxydes métalliques et la proportion de silice qui entre déjà dans 

 le verre. 



» Un excès de hase amène la dcvitrification, c'est-à-dire la cristallisa- 

 tion (le borates et de silicates définis; la quantité de base qui provoque la 

 dévilrification dépend de la rapidité du refroidissement. 



» Un excès d'acide borique amène la séparation du verre dans le bain 

 en deux couches dont la supérieure est de l'acide borique à peu près pur 

 et l'inférieure le verre limite saturé d'acide borique. 



I^e Tableau suivant donne ces limites pour dilférents verres : 



Dévitrification 

 pour une quantité de BoO' 

 Séparation inféricuri' à : 



d'acide borique — ^ — -^ — ^ 



pour une quantité de BoO' Relroidisseinenl BefroidissemenI 

 supérieure à ; lent. rapide. 



Acide borique el soude BoO» NaOaBoO' NaOaBoO' 



.. lithine BoO» LiOSBoO' LiOSBoO» 



» chaux CaOSBoO» Tous Ho0^i,5CaO 



» magnésie ^MgOSBoO' Tous Tous 



ovvde de plomb. Pb03BoO' PbOBoO' .SPbOBoO' 



» owtle de zinc. . . BoO'i,.J5inO Tous BoO»i,5ZnO 



1) Les Tableaux suivants résument les résultats des mesures de dila- 

 tation. 



» Tous les coefficients doivent être multipliés par lo""*. 



Borates de soude. 



Na02BoO' 953x10-" 



Na02,.5BoO' 704 



Na05,i3BoO' 817 



NaOio,i8BoO=' 933 



NaOi6,83BoO' 1019 



BoO» i4i4 



